( ^Va ) 



» 3" Cuivre (Trois échantillons préparés par MM. Bail el Wingliam ot 



donnés par M. Roberts-Ansten.) 



I. II. m. 



(Àii\ 10 |)Oui- loo <>.'S)7 l\, io 4i44 



CiiihoMi" pour loi) <) , io> o, iS3 < o, 10 



» A mesure que la leneiir cii cuixre s'élève, «, s'abaisse cl a, en lait 

 autant. Pour les deux spécimens cpii contiennent le plus de enivre, r/, se 

 confond a^ ec a.^ entre ^3o"-'72o" et r/, descend entre G2 )''-(")Oo". 



» L'action du cuivre sur la transformation allotropique du fer est donc 

 analogue aussi à celle du carbone, mais beaucoup moins énergique : ^| pour 

 100 de cuivre font à peu près le même elï"et que o,25 à o,3o de car- 

 bone; sur la récalescencc, le cuivre agit à la façon du manganèse et du 

 nickel. 



» V Silicium. (^Cinq échantillons préparés el donnés par M. R.-A. Had- 

 field et contenant de 0,20 à /|,4o de silicium; tous les autres corps étrangers 

 sont en proportions faibles et peu difTérentes). — A mesure que la teneur 

 eu silicium s'élève, la quantité de chaleur dégagée en r/., va en dimiiuiant; 

 déjà fortement affaiblie par une teneur en silicium «le 0,80, elle devient 

 sensiblement luille pour les teneurs au-dessus de 2 pour 100. Mais, con- 

 trairement à ce ([ui se passait en jirésence tlu carbone, du manganèse, du 

 nickel ou du cuivre, la chaleur non dégagée en a.j ne se dégage pas à une 

 température plus basse : on ne la retrouve nulle part entre i/ioo" et 5oo°. 

 I.e silicium empêche donc la transformation allotropique du fer. Mais, au 

 rebours des corps étudiés ci-dessus et qui maintenaient le fer à l'état p 

 pendant le refroidissement, le silicium maintient le fer à l'état y. pendant le 

 chaidfage. 



1 Eu même temps que a., disparait. a., garde son intensité ordinaire el 

 tend à s'abaisser légèrement de 7'3o"--2o" à 7io"-7oi>"; 11,, au contraire, se 

 relève franchement de (')Go''-()5o" à 710-700". 



» S" Arsenic. (Quatre échantillons préparés par MM. liarbord el Tucker 

 et donnés par M. Roberts-Austen. ) J^a teneur en arsenic s'élevant de 

 traces à o,55, a, |)erd en intensité et s'élève en position : l'arsenic agit 

 comme le silicium el maiii(i(uit le fer" à l'élal a. 



)) L'action de l'arsenic sur a^ et siu' a^ r'i'est pas discernable, à la Leueui- 

 considérée, dans les métaux examinés. 



» G" Tungstène. (Quatre échantillons de même provenance que les pré- 

 cédents.) — La teneur err tungstène s'élevant detraces à i,5opour 100, a, 



